XXXIY. A. Šafařík 



Marke Datum 



C 1882 Oct. Miscellanguss aus Fragmenten verschiedener 



vorheriger fi Š ó. Schon gelblichweiss, Bruch 



feinkornig. Wurde beiiii Nassschleifen rostig, 



verworfen. 

 D ,, n Legirung von Kingsley: 



Cu 65-8 4- Sn 30-1 -}- Zn 4-1 = 100-0. 

 Fliesst wie alle Zn haltigen Legirungen we- 



niger gut als die Zn freien. Guss rauh. 



Sprode wie Ros se, sehr hart, ausgemchnet 



loeiss^ briliante Politur. 

 E 1883 Aug. Miscellanguss aus Nr (9) Simon, Messing, ě. 

 Reinhellgelb, schon dicht und homogen, zah, 



zu weich, nimmt Eindriicke von einem kleinen 



Hammer an. Verworfen. 

 F « « Nach E 1 s n e r's Angabe fiir Zusammensetzung 



eines chinesischen Spiegels: 

 Cu 80 + Sb 10 4- Pb 10. Scheibe 7 cm. Weich, 



sehr leicht feilbar, hellroth, schmolz mit der 



Basis zusammen. Verworfen. 

 G „ „ Cu 75-0 4- Sn 23*7 -f P 1-2 = 100*0. Scheibe 



10 cm. Hell graugoldgelb, enorm dicht, 



drehbar. (Poros, verworfen.) 

 H 1884 Jan. Kingsley + P= Cu 65-79 + Sn29-39 + 



Zn4-09 + P0-73 = 100-00. 

 Sehr hart, aber ausserordentlich sprode, nur 



auf Blaustein schleifbar; Feile u. Schmirgel 



reissen Splitter aus. PrachtvoU glánzend und 



weiss, fast blaulich. 

 1 „ „ Cu 66-0 Sn 29-0 Cd 5-0 = 100-0; gelblichweiss, 



sehr glánzend, eben noch feilbar, massig 



sprode, práchtiger Glanz. Viel Cd verbrannte 



beim Zusammenschmelzen. 

 J „ „ ut supra. Wenig Cd verbrannt. Ganz wie I. 



K „ Febr. K i n g s 1 e y (D) -j- 2 p. c. Ni (gewalztes). 



Cu 766 + Ni 24 -f- Sn 361 -f- Zn 49 = 1200, sehr 



hart, rein weiss, weniger sprode als D. Glanz 



etwas geringer, Politur schon. 

 L „ Jan. Miscellanguss aus ABFŠ. Dicht, blassorange- 



grau, schone Politur, feilbar zu weich ; verworfen. 



